— 116 — 



rubber nog slechts voor een klein deel opgelost was, de 

 oplossing over glaswol te filtreeren. 



Van het filtraat, dat eene concentratie van 0.400 pCt, 

 bezat, werd na 24 uren de relatieve viscositeit bij 20''C vast- 

 gesteld op 4 59. Vervolgens werd eene oplossing gemaakt 

 van 0.400 gram rubber in 100 c. Ma. benzol. Na 24 uur 

 was de rubber praktisch volkomen opgelost; op den bo- 

 dem van het maatkolfje hadden zich eenige vlokjes in 

 benzol onoplosbare bestanddeelen afgezet. Na filtratie 

 over glaswol en vaststelling der concentratie op 0.388 pCt. 

 bleek de relatieve viscositeit te zijn 4.74. Eene herhaling 

 dezer laatste proef gaf tot resultaat een relatieve visco- 

 siteit van 5.12 bij eene concentratie van 0.372 pCt. De 

 beide laatste gevonden waarden voor de relatieve visco- 

 siteit zijn hooger dan die, gevonden bij de eerste proef, 

 niettegenstaande de concentratie bij de beide laatste 

 experimenten geringer was dan bij de eerste proef. Hier- 

 uit blijkt dus ten duidelijkste, dat het voor het verkrijgen, 

 van juiste waarden noodzakelijk is, de rubber zoo vol- 

 ledig mogelijk op te lossen. 



e. Mechanische voorbewerking der oplossing. 



Ten slotte werd nagegaan, of schudden bij het maken 

 van de oplossing van eenigen invloed op de uitkomsten 

 was. Daartoe werden 2 stel oplossingen, A en B, gemaakt. 



De oplossingen A werden gemaakt door resp. 0.250, 

 0.500, en 1.00 gram rubber op te lossen in 100 c. M\ ben- 

 zol, na 24 uur af te filtreeren, waarna de viscositeit be- 

 paald werd. 



De oplossingen B werden gemaakt door resp. 0.125, 

 0.250 en 0.500 gram in eene schudmachine 6 uur met 

 50 c. M'. benzol te schudden en eveneens na 24 uur af 

 te filtreeren, waarna de viscositeit bepaald werd. 



De uitkomsten zijn neergelegd in tabel IV en de krom- 

 men III en IV (zie fig. 3 pag. 110). 



